백묵 상의 표면 상태가 되고 재료의 물리적 성질이 저하된다. 또한 수분이 부족해 탈수된 경우에도 표면에 균열이 일어날 수 있다. 이를 예방하고 재료를 보호하기 위해서 코코아 버터, 바니쉬, 접착 레진 등으로 코팅을 해주어야 한다. [ 30 ] 레진 강화형 글래스아이오노머 시멘트의 액체에는 접촉성 알레르기 항원으로 알려진 하이드록시에틸 메타크릴레이트 ( HEMA ) 를 함유하고 있어서 맨손으로 만지지 않아야 한다. [ 31 ] 치과계 종사자는 HEMA가 휘발성이고 호흡기를 통해서 체내로 흡입될 수 있기 때문에 마스크를 반드시 착용해야 한다. [ 32 ] 환자의 구강점막에 레진 강화형 글래스아이오노머가 직접 접촉되는 것을 막아야 한다. [ 33 ] 재료의 변색이 올 수 있으므로 변색을 줄이기 위해 카레, 커피 등의 유색소 음식을 피하는 것이 좋다. 글래스 아이오노머는 습기와 건조에 예민하기 때문에 치면열구전색재나 근관치료재로 쓸 수 있음에도 불구하고 잘 사용되지 않는다. [ 34 ] 참고 문헌 [ 편집 ] ↑ 최정영 외 공저 ( 2016 ), 《 제3판 치과재료학 》, 대한나래출판사, p. 190 ↑
↑ 최정영 외 공저 ( 2016 ), 《 제3판 치과재료학 》, 대한나래출판사, p. 190 ↑ 김영선 외 공저 ( 2011 ), 《 현대치과임상 》, 고문사, p. 187 ↑ < 링크 ( 과거 내용 찾기 ) ] 레진강화형 글라스아이오노머 ( Light - curing Resin Modified Glass Ionomer ) >, 최경규 교수 ↑ 김인걸 외 공저 ( 2011 ), 《 임상 치과재료학 》, 군자출판사, p. 60 ↑ 최정영 외 공저 ( 2016 ), 《 제3판 치과재료학 》, 대한나래출판사, p. 64 ↑ < 링크 ( 과거 내용 찾기 ) ] 레진강화형 글라스아이오노머 ( Light - curing Resin Modified Glass Ionomer ) >, 최경규 교수 ↑ 최정영 외 공저 ( 2016 ), 《 제3판 치과재료학 》, 대한나래출판사, p. 60 ↑ ↑ 최정영 외 공저 ( 2016 ), 《 제3판 치과재료학 》, 대한나래출판사, p. 63 ↑ 최정영 외 공저 ( 2016 ), 《 제3판 치과재료학 》, 대한나래출판사, p. 191 ↑ 레진강화형 글라스아이오노머 ( Light
##가 섞이면서 재료 자체의 이온결합을 통해 이루어진다. 용도에 따라 Type 1. 인공치관과 계속가공의치용 영구 접착제, 교정용 브라켓에 대한 영구 접착제 ( 접착용 ) Type 2. ( 전치부 ) 수복재 Type 3. 와동 이장재 ( 치수 보호용 ), 기저재, 치면열구전색재 Type 4. 1, 3, 5급 와동 수복, 지대치 축조나 구치부 수복에 사용된다. [ 2 ] 1980년대 후반에 글래스 아이오노머의 물리적, 기계적 성질을 보완하기 위해 복합레진과 GI시멘트성분이 혼합된 레진 강화형 글래스아이노머 ( Resin modified glass ionomer ; RMGI ) 가 개발되었다. RMGI는 이장재, 기저재, 합착재, 수복재, 접착제 등의 용도로 사용되고 5급 와동의 수복과 충치 이환률이 높은 환자에게 유용하게 사용된다. [ 3 ] RMGI가 GI보다 기계적으로 성질이 우수하나 금속 금관 ( metal crown ), 금속 - 도재 금관 ( PFM ) 하방에는 광중합이 어려워 화학중합을 사용해야 한다. [ 4 ] 그 외에도 글래스 아이오
치과생체재료학 교실 김철위 ↑ 질병관리본부 ( 2015 ), < 충치 >, ↑ ↑ 김인걸 외, 2011, 《 임상치과재료학 》, 군자출판사, p156. ↑ 김성교 외 공저 ( 2017 ), 《 치과보존학 》, 고문사, p. 127 ↑ 조영곤 ( 1990 ), < 글라스 아이오노머 시멘트의 임상적 사용, 적응증과 금기증 >, 조선대학교 치과대학 치과보존학교실 ↑ 최정영 외 공저 ( 2016 ), 《 제3판 치과재료학 》, 대한나래출판사, p. 61 ↑ 최정영 외 공저 ( 2016 ), 《 제3판 치과재료학 》, 대한나래출판사, p. 63 ↑ 김영선 외 공저 ( 2011 ), 《 현대치과임상 》, 고문사, p. 213 ↑ 김성교 외 공저 ( 2017 ), 《 치과보존학 》, 고문사, p. 90 ↑ 정선와 ( 1994 ), < 초기 방습이 글래스 아이오노머 시멘트의 색안정성 및 투명도 변화에 미치는 영향 >, 전남대학교 대학원 치의학과, p. 16 ↑ 최정영 외 공저 ( 2016 ), 《 제3판 치과재료학 》, 대한나래출판사, p. 191 ↑ 김영각 ( 2012 ), < 레진 강화형 글라스아이오노머 시멘트의
글래스 아이오노머 - 위키백과, 우리 모두의 백과사전 글래스 아이오노머 위키백과, 우리 모두의 백과사전. 둘러보기로 가기 검색하러 가기 이 문서에는 여러 문제가 있습니다. 문서를 편집하여 수정하시거나 토론 문서에서 의견을 나눠주세요. 이 문서는 설명서나 가이드북처럼 작성되었습니다. 이 문서를 기술 ( 記 ) 적, 중립적인 관점에서 다시 작성해 주시고, 조언이나 설명은 제거해 주세요. 이 문서는 참고 문헌 목록을 포함하고 있으나, 각주가 불충분하거나 존재하지 않아 출처가 모호합니다. 더욱 정확한 각주를 적용하여 이 문서가 향상되도록 도와 주세요. 글래스 아이오노머 ( glass ionomer ) 는 치의학에서 충전재나 봉니 시멘트로 이용되는 수복 재료이다. 이 재료는 1969년에 처음으로 도입되어 지금까지 꾸준하게 사용되고 있다. [ 1 ] 용어는 글라스 필러 ( glass filler ) 와 이온성 고분자 ( ionic polymer ) 기질과 관련하여 붙여진 명칭이다. 이것은 산 - 염기 반응에 의해 경화되는 재료로서, 글라스 필러와 이온성 고분자가 섞이면서 재료 자체의 이온결합을 통해 이루어진다. 용도에 따라 Type 1. 인공치관과 계속가공의치
체계로 구성된다. [ 14 ] 액체 : 폴리아크릴산과 이타콘산이 2 : 1로 혼합된 47. 5 % 의 수용액이다. 이타콘산은 액의 점도를 낮추고 분자간 수소결합에 의한 겔화를 방지한다. [ 15 ] 아크릴산을 주성분으로 하는 공중합체 수용액 ( 폴리아크릴릭산, 5 % 타르타르산 ) 이다. [ 16 ] ( 공중합 : 2종 또는 그 이상의 다른 단량체가 중합하여 각각의 성분을 포함한 중합체가 생기는 반응을 말한다. 흔히 혼합중합이라고 한다. ) 분말 : 불화규소산칼슘유리로 이루어진 최대 13 - 19 마이크로미터 크기의 입자를 가진다. 규산알루미늄 미분말로 사용한다. 분말은 산이 침투하여 이온을 유리할 수 있는 유리이다. [ 17 ] 알루미늄 실리케이트 글래스이다. 특징 및 특성 [ 편집 ] 치질과 유사하게 낮은 열팽창계수를 가지고 있어 변연 누출이 적다. 치질에 화학적으로 결합하여 산부식이 필요하지 않다. 복합레진에 비해 활택성과 심미성이 떨어진다. 강도와 경도가 낮고 마모에 대한 저항성이 떨어진다. [ 18 ] 불소를 유리시켜 항우식 효과를 보인다. [ 19 ] 유동성이 적고 조작시간
, 대한나래출판사, p. 191 ↑ 김영각 ( 2012 ), < 레진 강화형 글라스아이오노머 시멘트의 특성과 임상적용 방법에 대한 고찰 >, 전남대학교 치의학전문대학원 치의학과, p. 21 ↑ 김영각 ( 2012 ), < 레진 강화형 글라스아이오노머 시멘트의 특성과 임상적용 방법에 대한 고찰 >, 전남대학교 치의학전문대학원 치의학과, p. 26 ↑ 김경남 외 공저 ( 1995 ), 《 제1판 치과재료학 》, 군자출판사, p. 445 원본 주소 " " 분류 : 치과재료학숨은 분류 : 깨진 링크를 가지고 있는 문서출처가 필요한 글출처가 필요한 글 / 2018년 6월 둘러보기 메뉴 개인 도구 로그인하지 않음토론기여계정 만들기로그인 이름공간 문서토론 변수 보기 읽기편집역사 보기 더 보기 검색 둘러보기 대문사용자 모임요즘 화제최근 문서 보기임의 문서로도움말기부 도구 여기를 가리키는 문서가리키는 글의 최근 올리기특수 문서 목록고유 링크문서 정보위키데이터 항목이 문서 인용하기 인쇄 / 내보내기 책 만들기PDF로 다운로드인쇄용 판 다른 언어 日 本 語 / srpski 링크
##하기 인쇄 / 내보내기 책 만들기PDF로 다운로드인쇄용 판 다른 언어 日 本 語 / srpski 링크 편집 이 문서는 2019년 5월 11일 ( 토 ) 21 : 10에 마지막으로 편집되었습니다. 모든 문서는 크리에이티브 커먼즈 저작자표시 - 동일조건변경허락 3. 0에 따라 사용할 수 있으며, 추가적인 조건이 적용될 수 있습니다. 자세한 내용은 이용 약관을 참고하십시오. 미국 및 다른 국가에 등록되어 있는 Wikimedia Foundation, Inc. 소유의 등록 상표입니다. 개인정보 정책 위키백과 소개 면책 조항 개발자 쿠키 정책 모바일 보기
##적 민감도가 낮다. 초기 용해도가 좋다. 구강 내에서 수분을 흡수하여 재팽창이 이루어진다. 불소를 지속적으로 유리하기 때문에 우식의 예방과 진행의 억제가 가능하다. 불용성이므로 구강액에 거의 용해되지 않는다. [ 10 ] 피막의 두께가 우수하다. 단점 복합레진에 비해 치질과 낮은 결합력을 가진다. 탈수에 민감하기 때문에 반드시 경화가 완전히 이루어진 후에 연마해야 한다. [ 11 ] 광불투과성, 색조의 제한, 술 후의 색안정성 등으로 인해 와동 형성이 클 경우에 심미적으로 문제가 된다. 액체에 접촉성 알레르기를 일으킬 수 있는 물질이 함유되어 있기 때문에 직접적인 접촉을 피하기 위해서 반드시 보호용 장갑을 착용하고 사용해야 한다. 30초 내로 혼합하여 도포해야 한다. 경화 후 재료에 수분이 흡수되면 팽창하여 파절이 일어날 수 있기 때문에 일부 올 - 세라믹 간접 수복물의 합착에는 비 권장된다. [ 12 ] 조성 [ 편집 ] 기본적인 시멘트이기에 분말과 액체의 형태로 구성된다. [ 13 ] 실리케이트와 폴리카복실레이트를 결합한 체계로 구성된다. [ 14 ] 액체 : 폴리아크릴산과 이타콘산이 2 : 1로 혼합된 47. 5
치과재료학 》, 대한나래출판사, p. 191 ↑ 레진강화형 글라스아이오노머 ( Light - curing Resin Modified Glass Ionomer ) [ 깨진 링크 ( 과거 내용 찾기 ) ], 최경규 교수 ↑ 최정영 외 공저 ( 2016 ), 《 제3판 치과재료학 》, 대한나래출판사, p. 191 ↑ ↑ 김인걸 외, 2011, 《 임상치과재료학 》, 군자출판사, p156. ↑ 한국치과재료학교수협의회, 2006, 《 치과재료학 : 넷째판 》, 군자출판사, p255, ↑ ↑ 한국치과재료학교수협의회, 2006, 《 치과재료학 : 넷째판 》, 군자출판사, p255, ↑ 김영진 외, < 글래스아이오노머 시멘트의 재광화 효과 >, 강릉대학교 치과대학 소아치과학교실 ↑ 임호남 ( 2018 ), < 글래스아이오노머 시멘트에 관한 최근 연구 동향 >, 대한치과의사협회 ↑ [ http : / 글래스 아이오노머시멘트와 콤포짓트 레진복합체의 물성에 관한 연구 ], 서울대학교 치과대학 치과생체재료학 교실 김철위 ↑ 질병관리본부 ( 2015 ), < 충치 >, ↑ ↑ 김인걸 외, 2011, 《 임상치과
글래스 아이오노머(glass ionomer)는 치의학에서 충전재나 봉니 시멘트로 이용되는 수복 재료이다. 이 재료는 1969년에 처음으로 도입되어 지금까지 꾸준하게 사용되고 있다. 용어는 글라스 필러(glass filler)와 이온성 고분자(ionic polymer)기질과 관련하여 붙여진 명칭이다. 이것은 산-염기 반응에 의해 경화되는 재료로서, 글라스 필러와 이온성 고분자가 섞이면서 재료 자체의 이온결합을 통해 이루어진다. 용도에 따라 Type 1.인공치관과 계속가공의치용 영구 접착제, 교정용 브라켓에 대한 영구 접착제(접착용) Type 2. (전치부) 수복재 Type 3. 와동 이장재(치수 보호용), 기저재, 치면열구전색재 Type 4. 1,3,5급 와동 수복, 지대치 축조나 구치부 수복에 사용된다.1980년대 후반에 글래스 아이오노머의 물리적, 기계적 성질을 보완하기 위해 복합레진과 GI시멘트성분이 혼합된 레진 강화형 글래스아이노머(Resin modified glass ionomer; RMGI)가 개발되었다. RMGI는 이장재, 기저재, 합착재, 수복재, 접착제 등의 용도로 사용되고 5급 와동의 수복과 충치 이환률이 높은 환자에게 유용하게 사용된다. RMGI가 GI보다 기계적으로 성질이 우수하나 금속 금관(metal crown), 금속-도재 금관(PFM)하방에는 광중합이 어려워 화학중합을 사용해야 한다. 그 외에도 글래스 아이오노머의 성질과 복합레진을 합친 컴포머(compomer)와 자이오머(giomer)가 있다. 둘 다 광중합형이며 결합제를 사용해야 한다.또한 금속 강화형 GI(Metal reinforced GI)로 1987년에 개발된 Ketac-Silver가 있으며 코어 축조용 재료로 사용되고 있다.